300 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
i,p celluloïd. — Tout le monde connaît aujourd’hui le celluloïd .Tout 
le monde a admiré sa dureté, son élasticité, sa translucidité, et la facilité 
avec laquelle il se travaille à la façon du bois, de la corne, de l’ivoire 
ou de l’écaille. 
Le commerce le livre à raison de 8 francs le kilogramme, pour la 
pâte non colorée ; et les arts le transforment en peignes, bijoux de fan- 
taisie, dentiers, manches de parapluie, billes de billard, plaques pour la 
photographie, verre à vitres, etc. 
L’invention de cet intéressant produit, mélange de pyroxyline et de 
camphre, est due, comme on le sait, à MM. Hyatt, de Newarck (New- 
Jersey), et remonte à 1869. Mais c'est dans ces dernières années 
seulement que le celluloïd a commencé à être apprécié comme il le 
mérite, et que sa fabrication a pu être entreprise sur une grande échelle. 
Le Dingler's Polytechnischer Journal (janvier 1881) nous donne 
à ce sujet les renseignements suivants : 
Cette substance est ordinairement préparée en plaques de 0 m ,30 par 
0 m , 75 de superficie, ou encore en bâtons ronds de t m de longueur. 
Lorsqu’elle est brute, elle possède la couleur blonde de la corne ; mais 
ordinairement on la colore de façon à imiter le corail, l'ébène, la tur- 
quoise, l’ambre, le jade, l’écaille jaspée, etc. 
Une des usines les plus importantes qui s’occupent de la préparation 
de ce produit, est celle de Newarck (New-Jersev). En Europe, il faut 
citer d'abord la fabrique de Stains (près de Paris) et sa succursale en 
Allemagne. On fabrique également le celluloïd à Berlin (Magnus et C° . 
ainsi qu’à Londres. 
Les produits de l’usine de Londres renferment 3 parties de pyroxyline 
pour I partie de camphre; ceux de l’usine de Stains, 2 parties de 
pyroxyline pour 1 de camphre. 
Pour effectuer le mélange intime de ces matières, on peut traiter la 
pyroxyline sous pression par du camphre fondu ; ou bien la mettre en 
présence d'une solution alcoolique de camphre (Stains) ; ou encore 
verser dessus, jusqu’à la recouvrir, un mélange d’alcool et d’éther 
(Berlin). 
Une communication récente, faite à la Société française d’encourage- 
ment pour l’industrie nationale, fournit quelques détails sur un des 
meilleurs procédés de fabrication du celluloïd. 
On commence par préparer la pyroxyline. A cet effet, on prend du 
papier à cigarettes de très bonne qualité, et on l’immerge dans un mé- 
lange de 5 parties d’acide sulfurique à 66 degrés et 2 parties d’acide 
azotique à 42 degrés B., maintenu à la température de 33 degrés envi- 
ron. Après 12 ou 13 minutes, la cellulose est transformée en pyroxy- 
line. On enlève alors le produit du bain acide, on le lave à l’eau, et on 
